S2 1790. Jan. Febr. Mart^ 
af hålles 5 fedan grumlet fatt fig , h varefter ny 
fyra pågjiites: och förfares fåledes några gån- 
ger, fa långe någon rod rök vifar fig eller at 
kårlet börjar gifva ftötar under kokningen 5 ty 
då är tecken at Salpeterfyran icke hår har nå- 
got vidare at verka på. Når denna fyra fifla 
gången afhålles, pågjutes i ftållet upvårmt de- 
ftileradt vatten, hvilket öfver Molybdenjorden 
häftigt upkokas och därefter afhålles^ ftdan 
dårmed på lika fått fortfarits några gånger, ut- 
Iköljes Molybdenjorden på et Silpapper, dår 
den vidare utlakas. Efter torkning upglödgas 
den under Muffeln och anfes då vara ren Mo- 
lybdenkalkj ägande krithvit fårg, 
I affigt at befordra Vitriolsfyrans bort- 
gång under roftningen, har jag brukat at begju- 
ta Molybdaena med Linolja; hvarom ockfå i det 
föregående år nåmndt. Om detta förfarande å 
ena fidan haft någon verkan til fit ändamål, få 
har det å en annan medfört en olågenhet, be- 
ftående dåruti at det efter oljan qvarblifne Al- 
kali fåftat fig vid Vitriolsfyran , och utgjort et 
Neutralfalt, fom blandat fig med Molybdenjor- 
den och ånnu mer okat des fråmmande tilfat- 
fer. Vore man i ftånd at på detta fått måt- 
ta all qvarftadnad vitriolsfyra , få vore det lått 
at få den famma därifrån, emedan det upkom- 
ne Neutralfaltet eller et hepatefceradt Alkali låt- 
teligen kunnat afföndras igenom den omtaite 
fkölgningen. Såkraft år at aldeles afftå med 
bruket af Linolja under calcinationen, emedan 
det velat finnas at fjelfva den redan lösblifne 
Molybdenkalken på nytt förbytes til Molyb- 
dacna igen, hvaraf den fåledes ännu mer för- 
fämras. 
